022 ACADÉMIE DÈS SCIENCES. 



Les brèves indications qui précèdent suffisent ponr faire ressortir le 

 caractère de notre méthode. On voit par quel étroit lien elle se rattache 

 aux travaux de Lie, aux méthodes d'Euler, Jacobi et Lagrange. Ajoutons 

 aussi que l'équation (3), comme je l'ai signalé ailleurs, se déduit par une 

 simple transformation de l'équation auxiliaire de M. Darboux (équation 

 aux variations de M. Poincaré). 



PHYSIQUE. — Sur la conductibilité électrique du sélénium. 

 Note de M. Maurice Coste, présentée par M. G. Lippmann. 



Les changements il'élat que subit le sélénium sous l'iïifluence de la 

 chaleur, de la lumière ou de la pression, peuvent être mis en évidence par 

 la mesure de sa conductibilité. Quand le changement s'effectuera rapi- 

 dement, un thermomètre plongé dans une masse de sélénium pourra nous 

 l'indiquer aussi. La thermochimie nous a fourni également des données 

 précises. 



Exposant une lame de sélénium à l'action d'une lampe à incandescence 

 de io]"'"^'°%4, à i" de distance, pendant 5 secondes, la résistance initiale 

 de ySoooo ohms se trouve réduite à 425ooo ohms. Le retour à l'état 

 initial s'elïéctue lentement. Au bout de lo secondes, la résistance est fie 

 565ooo ohms, de 3o secondes 620000, de 1 minute 680000, de 9 minutes 

 690000. Le retour à la valeur initiale n'est obtenu qu'au bout de 20 mi- 

 nutes. 



Pour une exposition à la lumière de i minute, la résistance est sensi- 

 blement réduite de moitié, mais le retour à la valeur initiale exigera 

 3 heures 3o minutes. 



Une exposition beaucoup plus longue à la lumière diminuerait encore la 

 résistance, mais d'une petite fraction. L'action de la lumière produit donc 

 une modification rapide; le retour il l'obsctir-ité s'effectue lentement. 



Chauffons du sélénium vilreuv, il se transfoimeia avec dégagement de chaleur. Cette 

 transformation s'elTectue avec une vitesse qui va en croissant avec la température. 



La conductibilité du sélénium augmente jusqu'à 174°. Par refroidissement, la conduc- 

 tibilité du sélénium tend à reprendre la même valeur à la même température, mais très 

 lentement. Du sélénium porté à iSa" ne pourra reprendre, à 71°, la conductibilité qu'il 

 possédait à celte même températureque 14 heures après. 



Sous l'inlluence de la chaleur, nous avons donc également deux transformations en 

 sens inverse : l'une rapide quand la température s'élève, l'autre très lente quand la 

 température s'abaisse. 



